636 LES VARIATIONS THERMIQUES DE 
Dans la courbe typique de la figure 5, nous observons 
jusqu’à 160" une décroissance lente, AB, des propriétés 
magnétiques, qui ne distingue pas ces substances des 
substances normales, puis plus rapide, BC, jusqu’à 208. 
Ensuite, de C en D, la courbe se relève jusqu’à 228, 
pour redescendre, dans la partie DE, à zéro vers 300°. 
Cette dernière partie de la courbe est réversible. Elle est 
tangente à l’axe des températures. La détermination 
“ exacte du point de perte du ferromagnétisme échappe 
donc à cette méthode. Mais, jusqu’à preuve du con- 
traire, on peut considérer comme probable qu'il est 
348, comme pour les substances normales. A partir de 
D la courbe des températures descendantes quitte la 
courbe des températures ascendantes ; il se produit 
un retard thermique dans l’apparition du maximum D 
et du minimum C' par rapport aux points analogues de 
la première courbe, enfin la courbe B' 4’ correspondant 
aux basses températures est sensiblement parallèle à 
A B. Souvent cette courbe de retour est placée au-des- 
sous de À B, comme dans le cas de la figure, souvent 
aussi au-dessus, et ce n’est que très exceptionnelle- 
ment qu'elle coïncide avec elle. Pour cette substance, 
quels qu’aient été les couples au retour aux basses 
températures, ils retrouvent toujours les mêmes valeurs 
quand on atteint de nouveau les températures corres- 
pondant à Cet D. 
La courbe fig. 6 a été relevée dans un champ de 
2000 gauss. Quand on change la valeur du champ les 
courbes sont déformées sans changer notablement de 
caractère et les températures du minimum C et du maxi- 
mum D restent les mêmes. Une élévation de température 
qui ne dépasse pas 170° ne fait apparaître aucun 
